von Wärme durch dielektrische Polarisation. 139 



gefügten Stanniolbelege, die, wie erwähnt durch Auf- 

 drücken und Anreiben an eine derselben zum festen Ad- 

 härieren gebracht werden konnten, stunden abwechselnd 

 mit den beiden Polen einer Elektricitätsquelle in leitender 

 Verbindung. Eine Ladung des Kondensators zur Poten- 

 zialdifferenz von ca. 100 Volts genügte, um beobachtbare 

 Integralströme der Entladung zu geben, und genaue Be- 

 stimmungen über Ladedauer und Rückstandsbildung aus- 

 führen zu können. 



Genaue Messungen ergaben beim Laden mittelst einer 

 Batterie von 100 Elementen, bestehend aus Cu, Zn und 

 H2O, eine Ladedauer von höchstens 2 Sekunden. 

 Bezüglich dieser letzteren hat sich also die Erwartung 

 bestätigt, denn es sind bisher noch keine Kondensatoren 

 mit festen oder flüssigen Dielektricis von geringerer 

 Ladungszeit bekannt geworden. 



Dagegen beliefen sich die Rückstände nach Ab- 

 lauf einer Minute nach der Entladung auf ca. 27o. 

 Hinsichtlich Isolationsfähigkeit ist zu erwähnen, ein 

 Ladungsverlust von ca. 7"/o, nachdem der Kondensator 

 eine volle Minute geladen blieb; doch ist dieser grosse 

 Verlust wohl eher den Zuleitungen als dem Dielektrikum 

 zuzuschreiben. 



Ermutigt durch dieses erzielte Resultat, suchte ich 

 die Herstellung von Paraffinkondensatoren noch weiter 

 zu vervollkommnen und es ist mir dies* auch gelungen. 



Paraffinkondensator IL 

 Wiewohl bei der Auswahl der für den vorhin be- 

 schriebenen Kondensator verwendeten Paraffinplatten dar- 

 auf Bedacht genommen wurde, nur möglichst fehlerfreie 

 Scheiben zuzulassen und beim Aufbau zum Kondensator 



